— 658 — 



perchè essi sono sempre, salvo qualche rara eccezione, più o meno fortemente tabulari 

 secondo {010} . Di solito, sono anche allungati, secondo l'asse c, ma ve ne sono alcuni 

 presso a poco ugualmente estesi nelle direzioni [001] e [(010) : (102.)] , ed altri, infine 

 rari, allungati alquanto secondo [(010): (102)] . 



La forma più sviluppata, dopo {010}, è 1122}: solo in qualche cristallo {100} si 

 avvicina in grandezza a {122} . 



Molto variabile è la grandezza relativa delle tre forme {110} , [100}, [110] . Alcune 

 volte }100| domina fortemente sulle altre due, ma talvolta, invece, è {110} la più estesa. 



In generale, (100} e {110} hanno grandezza presso a poco uguale e {110} è piut- 

 tosto sottile: non mancano, però, cristalli nei quali {ITO} è più grande di {110}. Tutte 

 le altre forme osservate nei cristalli di questo composto sono sempre affatto subordinate. 



Fig. 1. 



Fio. 2. 



Fig. 3. 



La fig. 1 rappresenta i cristalli più comuni, le figure 2 e 3 delle combinazioni e degli 

 abiti più rari. 



Le facce sono, di solito, abbastanza piane e regolari e vivamente splendenti, cosicché 

 è stato possibile ottenere delle misure assai buone. - 



Quasi sempre i cristalli sono impiantati sul fondo del cristallizzatore per una faccia 

 di {010}, e precisamente per (010). Non infrequenti sono gli accrescimenti paralleli di 

 due individui, rari quelli costituiti da un numero maggiore. 



Spigoli mis. 



(010): (110) 

 (010): (100) 

 (100):(110) 

 (0l0):(ll0) 

 (100):(1I0) 

 (110):(1I0) 

 (001):(102) 

 (001):(100) 

 (100): (102) 



Limiti delle misure 



N. 



Media 



Cale. 



48° 8' -48° 15' 



3 



48° 12' 



48° 23' 



86 47 -86 55 



10 



*86 50 







1 



38 32 



38 27 



52 5-52 9 



6 



52 7'U 



52 8 



40 56-41 4 



6 



41 1 



41 2 





1 



79 31 



79 29 



31 3-31 12 



5 



31 8 



31 8 



73 52-74 3 



5 



*74 0 





42 51 -42 57 



5 



42 53 



42 52 



